540 Karl Ritter v. Hauer. [4] 



Zu letzterem ßehufe wird Fett mit Lauge aufgekocht und dami 

 feingesiebter Seifenstein eingerührt. Ein Schwinden dieser Masse findet 

 wohl immer statt, besonders wenn zu viel Seifenthon beigemischt wurde. 

 Soda etflorescirt ebenfalls leicht aus der Masse, wenn zu viel bei der 

 Bereitung der Seife angewendet wurde. 



Eine ausgezeichnete Verwendung findet diese Gattung Thon ferner 

 zur Erzeugung feuerfester Materialien, nur kann derselbe seines starken 

 Schwindens wegen nicht directe hiezu benützt werden, sondern es muss 

 ein magerer Thon beigemengt werden. 



Durch Zusatz von viel Quarz in Pulver oder besser in kleinen Stücken 

 zum Seifenthon, erhält man eine Masse zur Anfertigung der neuerlichst 

 sehr gesuchten Quarzziegel. Da der Seifenthon sehr plastisch ist, verträgt 

 er die Beimengung einer grossen Menge Quarz ohne die Formbarkeit 

 zu verlieren. Diese Ziegel werden nach dem Formen stark gebrannt. 



Nr. XVII. Coakes der Exe. Graf Larisch-Mönnich'schen Steiu- 

 kohlenwerke, eingesendet von dem Bergamte zu Karwin. 



Diese Cokes enthielten in 100 Theilen : 



Asche 13-3 



Wärme-Einheiten 6499 



Aequivalent einer SOzöll. Klafter weichen 



Holzes sind Centner 8-0 



Schwefel in 100 Theilen 0-6 



Nr. XVIII. Eisensteine und Kohlen, eingesendet von Herrn Bauer, 

 Banquier in Wien. 



1. Die Eisensteine enthielten in 100 Theilen: 



1. 3. ' 4. 5. 7. 



Unlöslich (Kieselerde, Thon) .48-2 82-2 20-8 47-9 13 -8 



Eisenoxyd 51-8 lfi-.5 761 50-1 75-4 



Wasser — — 4-0 1-6 10-4 



100-0 98-7 100-9 99-6 99-6 



Nr. 1. ist fast nur metallisches Eisen ausser dem Unlöslichen, also 

 wohl einHochofenproduct. Der Gehaltan metallischen Eisen beträgt in den 

 anderen Proben: 

 Nr. 3 = 1 1 -5 Perc. ; Nr. 4 = 53-2 Perc; Nr. 5 = 35-0 Perc. ; Nr. 7 =52- 7 Perc. 



2. Die Kohle, ein Lignit, ergab : 



Wasser in 100 Theilen 8-7 



Asche „ „ „ 5-2 



Wärme-Einheiten 3616 



Aequivalent einer 30zöll. Klafter weichen 

 Holzes sind Centner 14-5 



Nr. XIX. Bleiglanz aus Kärnthen, übergeben von Herrn Bauer. 

 Die Erzprobe enthielt im Durchschnitte : 



l Kieselerde, Thonerde 6-2 



^ , ) Eisenoxyd 16-2 



Gangart g^j^ / ^.^ 



( Magnesia 3-4 



Schwefel 9-0 



Blei • . 62-8 



Silber Spur 



99-3 



